Abstrak — Komposit  RAM  pada  umumnya  tersusun  dari material  magnetik  dan  material  dielektrik.  Pada  penelitian  ini digunakan  Barium  Heksaferrit  sebagai    material  magnetik  dan polimer (PAni, PPy, dan PET) sebagai material dilelektik. Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  meningkatkan  penyerapan gelombang elekromagnetik pada komposit RAM. Komposit RAM disintesis    dengan  metode  polimerisasi  oksidasi.  Hasil  komposit RAM dicampurkan pada cat epoxy  dengan presentase 10% dari total  massa,  dan  dilapiskan  pada  baja kapal grade A tipe AH 36 dengan  variasi jenis polimer (PAni, PPy, dam PET) pada metode pelapisan Jaumann  layer .  Karakterisasi    komposit  RAM  diuji dengan  menggunakan  pengujian  FTIR,  LCR-Meter,  SEM  dan VNA.  Diperoleh  penyerapan  paling  optimal  pada  komposit BaM/PAni-epoxy  dengan  metode  Jaumann  layer  sebesar- 17,403dB pada frekuensi penyerapan 8,4GHz.
Kata Kunci : Komposit RAM, Jenis polimer, Jaumann layer

## I. PENDAHULUAN
EKNOLOGI stealth merupakan  perkembangan  teknologi dibidang  pertahanan  yang  bertujuan  untuk  meminimalisir respon dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh radar,  sehingga  posisi  atau  letak  suatu  benda  tidak  terdeteksi. Kemampuan  suatu  bahan  atau  material  untuk  menyerap gelombang  elektromagnetik  dinamakan Radar  Absorbing Material (RAM).  Bahan  utama  pembuatan  material  RAM terdiri dari material magnetik dan material dielektrik. Material magnetik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Barium Heksaferrit  (BaM),  sedangkan  untuk  material  dielektrik menggunakan polimer konduktif.
Barium  Heksaferrit  atau  sering  disebut  dengan  BaM merupakan  material  magnetik    yang  memiliki  struktur  kristal heksagonal  yang  diaplikasikan  untuk  magnet  permanen, perekam  data  dan  penyerapan  gelombang  mikro.  Barium Heksaferrit  memiliki  kelebihan  antara  lain  magnetisasi  relatif tinggi, kestabilan kimia yang baik, tahan korosi, serta memiliki sifat kemagnetan yang dapat diatur sesuai dengan aplikasi [1]. (BaM)  dapat  disintesis  dengan  menggunakan  metode  sol  gel. Metode  sol  gel  dipilih  karena  memiliki  kelebihan  yaitu memiliki  tingkat  homogenitas  yang  tinggi  jika  dibandingakan
dengan  metode  yang  lain  seperti  presipitasi  hidrotermal, aerosol dan kristalisasi gas.
Polimer  konduktif    merupakan  material  yang  mampu menghantarkan  arus  listrik.  Sifat  khusus  yang  dimiliki  antara lain:  mampu  mengurangi  refleksi  dan  penyerapan  gelombang elektromagnetik  jika  dibandingkan  dengan  logam  lainnya  [2]. Diantara polimer-polimer konduktif, Poly(ethylene terephthalate (PET),  Polipirol  (PPy)  dan  Polianilin  (PAni) adalah  jenis polimer konduktif yang banyak digunakan dalam penelitian  karena    memiliki  kelebihan  mudah  disintesis, kestabilan  kimia  di  udara  baik  dan  konduktivitas  listrik  yang tinggi  [3].  Beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  [4] mensintesis  komposit  RAM  dengan  menggunakan  material BaM/PET  dengan  metode Dallenbach  layer pada  ketebalan 6mm  di  peroleh reflection  loss sebesar  -13,507dB  dengan frekuensi  8,4  GHz.  Kemudian  penelitian  yang  dilakukan  oleh [5]  dengan  mengunakan  komposit  BaM/PAni  yang  disintesis dengan  menggunakan  metode  polimerisasi  in-situ  diperoleh reflection loss sebesar -12,5dB pada frekuensi 7,8. Selanjutnya [6] juga meneliti tentang MnFe2O4/PPy dengan ketebalan 1.5 mm  diperoleh reflection  loss -12dB  dengan  frekuensi  11.3 GHz.
Untuk  mendapatkan  penyerapan  yang  optimum,  berbagai penelitian  telah  dilakukan  dalam  rangka  mengembangkan RAM  salah  satunya  dengan  memvariasikan  jenis  polimer, ketebalan dan metode pelapisan. Metode pelapisan merupakan salah  satu  metode  yang  dapat  meningkatkan  penyerapan gelombang  elektromagnetik.  Metode  pelapisan  ini  terdiri  dari Dallenbach  layer , Salisbury    screen ,  dan Jaumann  layer . Penelitian [7] dengan menggunakan metode Dallenbach layer diperoleh  nilai reflection  loss -12dB,  sedangkan  [8]  dengan menggunakan metode Jaumann layer diperoleh reflection loss sebesar    -10dB.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  pengembangan lebih  lanjut  mengenai    metode  pelapisan.  Pada  penelitian  ini, dilakukan  sintesis  komposit  RAM  dengan  mencampurkan Barium Heksaferrit (BaM) dan  polimer konduktif (PAni, PPy, dan PET)  dengan menggunakan metode polimerisasi oksidasi. Metode  ini  dipilih  karena  hemat  energi  dan  reagen  yang

## Pengaruh Jenis Polimer Terhadap Reflection
Loss Pada Polymer Matrix Composite (PMC)

## Barium Heksaferrit Sebagai Radar Absorbing Material (RAM)
Nabella Nurul Aini, Widyastuti, Rindang Fajarin Jurusan Teknik Material dan Metalurgi, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia e-mail : wiwid@mat-eng.its.ac.id
T
dipakai  mudah  didapat.  Penelitian  ini  difokuskan  pada pengaruh jenis polimer pada metode pelapisan Jaumann layer terhadap reflection loss pada komposit RAM  sebagai Radar Absorbing Material (RAM).

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## 1) Material
Material  yang  digunakan  dalam  sintesis  komposit    RAM (BaM/Pani,  BaM/Ppy  dan  BaM/PET)  antar  lain:  anilin (C 6 H 5 NH 2 ), poly(ethylene  terephthalate) (PET), pyrrole (C 4 H 4 NH), Dodecyl  Benzene  Sulfonic  Acid (DBSA), ammonium  persulfate ((NH 4 ) 2 S 2 O 8 ),  dan  aseton.Material tambahan  yang  digunakan  adalah  Barium  Heksaferrit (BaFe12O19), polyol, isocyanate, dan cat epoxy.

## 2) Sintesis komposit BaM/(PAni, PPy, PET)
Komposit  BaM/PAni  dan  BaM/Ppy  disintesis  dengan menggunakan  metode  polimerisasi  dengan  perbandingan Barium  Heksaferrit dan monomer sebesar  30:70  Wt%. Proses pembuatan  diawali  dengan  mencampurkan  monomer  anilin atau  pirol  dengan  larutan  DBSA,  selanjutnya  kedua  larutan diaduk  dengan magnetic  stirrer selama  15  menit  sehingga larutan  berubah  warna  menjadi  keruh  dan  berbusa.  Setelah larutan  tercampur  kemudian  ditambahkan  dengan  serbuk Barium  Heksaferrit  (BaM)  sehingga  larutan  akan  berubah warna  menjadi  hitam  kemudian  diaduk  selama  15  menit. Larutan  yang  telah  diaduk  tersebut  kemudian  ditambahkan dengan ammonium  persulfate (APS)  yang  berperan  sebagai oksidator  atau  inisiator,  penambahan  APS  bertujuan  agar larutan  tersebut  membentuk    endapan  hijau  untuk  BaM/PAni dan  endapan  hitam  untuk  BaM/PET.  Hasil  endapan  tersebut disaring  dan  dicuci  dengan  aseton  dan  aquades  serta dikeringkan kurang lebih selama 24 jam.
Selanjutnya  sintesis  komposit  BaM/PET  disintesis  dengan mencampurkan  serbuk  BaM  dan  PET  dalam  bentuk  pallet dengan  perbandingan  30:70Wt%  kemudian  dilelehkan  pada temperatur  260 0 C  hingga  membentuk  gumpalan  komposit BaM/PET  yang  homogen.  Hasil  gumpalan  tersebut  kemudian dihaluskan agar membentuk serbuk komposit BaM/PET.

## 3) Proses Pelapisan
Setelah  semua  komposit  BaM/(PAni,  PPy,  dan  PET) terbentuk,  kemudian  dicampurkan  dengan  cat  epoxy  dengan perbandingan  10:90%Wt.  Selanjutnya  melakukan  preparasi baja  kapal  grade  A  tipe  AH36  agar  sesuai  dengan  standart pengujian.  Setelah  selesai  preparasi,  campuran  cat  dan komposit  dilapiskan  pada  baja  kapal  pada  ketebalan  2mm dengan  metode  pelapisan Jaumann  layer dan  dikeringkan selama 3 hari.

## 4) Karakterisasi
Setelah  proses  pelapisan  selesai,  akan  dilakukan  beberapa pengujian  untuk  mengetahui  karakterisasi  dari  serbuk komposit  RAM  dan  pelapisan  komposit  RAM.  Beberapa pengujian  yang  dilakukan  anatar  lain  :  pengujian  SEM-EDX
FEI  850  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  struktur mikro  dan  morfologi  pada  permukan  sampel.  Kemudian pengujian FTIR dilakukan untuk mengetahui ikatan dan gugus fungsi  yang  terbentuk  pada  sampel.  Pengujian  konduktivitas listrik  (LCR-Meter)  dengan  merek  HIOKI  bertujuan  untuk mengetahui  konduktivitas  listrik  sampel,  dan  terakhir pengujian  VNA  digunakan  untuk  mengetahui  nilai reflection loss pada sampel yang terbentuk.

## III. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

## 1) Hasil uji SEM-EDX
Pada pengujian SEM-EDX ini digunakan untuk mengetahui struktur  mikro  dan  bentuk  morfologi  dari  material  Barium Heksaferrit,  jenis  polimer  (PAni,  PPy,  PET),  komposit  RAM dan  lapisan coating pada  komposit  RAM.  Hasil  pengujian SEM  ditunjukkan  pada Gambar  1a menunjukkan  bahwa partikel  Barium  Heksaferrit  memiliki  bentuk  polygonal  serta terdapat  pori-pori  pada  permukaannya,  sedangkan  hasil pengujian  SEM  pada  polimer  PAni  dan  PPy (Gambar  1b,c) memiliki bentuk morfologi yang sama yaitu berbentuk globular dan  ditemukan  adanya  agglomerasi  akibat  dari  sisa  pelarut. Selanjutnya Gambar  1d memperlihatkan  bentuk  morfologi dari PET yang terlihat berserat dan homogen.
Setelah  material  Barium  Heksaferrit  dan  polimer  (PAni, PPy,  PET)  terbentuk,  kemudian  dikompositkan  menjadi komposit  BaM/PAni,  BaM/PPy,  dan  BaM/PET (Gambar 1e- g) yang  memiliki  bentuk  morfologi  yang  serupa  yaitu berbentuk  globular,  dimana  pada  komposit  BaM/Pani  dan BaM/PPy partikel BaM memiliki bentuk morfologi heksagonal dan poligonal. Sementara itu pada komposit BaM/Pani  terjadi agglomerasi atau penggumpalan yang disebabkan oleh adanya sisa pelarut dari proses polimerisasi [9].
(a) (b) (c) (d)
Gambar 1. Hasil SEM(a) BaM 2000x (b) PAni 5000x (c) PPy 5000x (d) PET 1000x  (e)  komposit  BaM/Pani  5000x  (f)  BaM/PPy  5000x  (g)  BaM/PET 5000x
Untuk  mengetahui  distribusi  komposisi  yang  terjadi  pada partikel  dan  menyakinkan  bahwa  penambahan  Barium Heksaferrit  dan  polimer  (Pani,  PPy,  dan  PET)  ke  dalam komposit  BaM/(Pani,  Ppy,  PET)  yang  telah  terbentuk,  maka dilakukan  pengujian  EDX  pada  area  tertentu  sehingga didapatkan komposisi secara umum.
Berdasarkan  hasil  pengujian  EDX  menunjukkan  bahwa komposit  BaM/(PAni,  PPy  dan  PET)  pada (Gambar  2  e-g) memunculkan  unsur  Ba,  Fe,  Zn,  O,  C,S,  N  dan  Ni,  dimana unsur  Ba,  Fe,  Zn,  dan  O  adalah  unsur  yang  dimiliki  oleh Barium  Heksaferrit  (BaM),  hal  tersebut  dibuktikan  dengan hasil  EDX  dari  Barium  Heksaferrit (Gambar  2a) sedangkan pada  unsur  C,  S,  N,  dan  O  adalah  unsur  yang  dimiliki  oleh polimer  (PAni,  PPy  dan  PET),  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  komposit  BaM/PAni,  BaM/PPy,  dan  BaM/PET  telah terbentuk.
Gambar  2.  Hasil  sampel  EDX  pada  komposit  (a)  BaM  (b)  PAni  (c)  PPy  (d) PET (e) BaM/PAni (f) BaM/PPy (g) BaM/PET
Selanjutnya    hasil  uji  SEM  pada  Gambar  3  menunjukkan morfologi  permukaan  melintang  dari  lapisan  komposit BaM/(Pani,  Ppy,  PET)  dengan  metode Jaumann  layer yang memiliki bentuk morfologi  hampir sama yang ditandai dengan adanya  partikel  BaM  yang unmelted [10].  Serta  terdapat  Pu foam yang berperan sebagai bandgap, dimana morfologi pada PU foam terlihat jelas pada Gambar 3d.
Gambar  3.  SEM  coating  pemukaan  melintang  a)  BaM/PAni Jaumann  layer 1000x  (b)  BaM/PPy Jaumann  layer 1500x  (c)  BaM/PET Jaumann  layer 1000x (d) Pu foam
(e) (f) (g) (a) (b) (c) (a) (c) (b) (e) (f) (g)
(d) (d) ( c )

## 2) Hasil pengujian FTIR
Pengujian FTIR dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gugus fungsi dan ikatan yang terbentuk pada sampel. Gambar 4 menunjukkan hasil pengujian FTIR.
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 1285 1470 1027 BaM/PAni PAni Tran smit ta n ce ( %) Wavenumber (cm -1 ) BaM 537 569 412 422 432 415 423 453 897 1143 1286 1471 1557 1024 908 1149 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 412 1538 670 1027 1153 1284 1455 Tran smit ta n ce ( %) Wavenumber (cm -1 ) BaM/PPy PPy BaM 537 569 422 432 428 440 467 671 1023 1136 1277 1425 1538 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 870 1015 1096 1241 1707 1470 1707 Tran sm itt ance (% ) Wavenumber (cm -1 ) BaM/PET PET BaM 722 870 1015 1096 1241 1407 1707 514 432 438 537 569 422 432
Gambar  4.  Hasil  FTIR  (a)  BaM,  PAni,  komposit  BaM/PAni  (b)  BaM,  PPy, komposit BaM/PPy (c) BaM, PET, komposit BaM/PET.
Berdasarkan  grafik  hasil  pengujian  FTIR  menunjukkan terdapat beberapa lembah yang terbentuk yang dapat dianalisa untuk  mengetahui  gugus  ikatan  yang  terdapat  pada  sampel.
Berdasarkan  grafik  hasil  uji  FTIR  menunjukkan  bahwa  gugus fungsi dan ikatan pada komposit RAM (BaM/PAni, BaM/PPy, BaM/PET)  tidak  jauh  berbeda  dengan  gugus  ikatan  yang dimiliki  oleh  polimernya.  Sementara  peak  yang  berada  pada wave  number 1149  dan  1143  cm -1 ditemukan  regangan  S=O yang  menunjukkan  adanya  dopan  DBSA  pada  PAni,  seperti yang  dilaporkan  [1],  sedangkan  pada wave  number 1027  dan 1023  cm -1 menunjukkan  adanya  regangan  S=O  dari  dopan DBSA  pada  polimer  PPy.  Peak  yang  berada  pada  range  400- 500  dan  500-600  cm -1 pada  komposit  BaM/(PAni,  PPy,  dan PET  )  menunjukkan  adanya  ikatan regangan M-O yaitu metal oxide  yang  merupakan  karakteristik  dari  terbentuknya  BaM, hal  tersebut  juga  dibuktikan  pada  hasil  pengujian  FTIR  pada sampel  Barium  Heksaferrit  (BaM)  yang  memiliki wave number 569,  537,  432,  422,  dan  412  cm -1 yang  merupakan karakteristik  absorbsi  ikatan  regangan  M-O.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  adanya  ikatan  baru  yang menunjukkan  bahwa  material  komposit  RAM  BaM/(PAni, PPy, PET) telah  berhasil terbentuk.

## 3) Hasil uji Konduktivitas Listrik
Pengujian konduktivitas listrik diukur dengan menggunakan peralatan  LCR-Meter  merek  HIOKI.  Tujuan  dilakukan pengujian  ini  adalah  untuk  mengetahui  nilai  konduktivitas listrik dari sampel. Berikut hasil pengujian konduktivitas listrik untuk  polimer  (Pani,  PPy,  PET)  dan  komposit  BaM/(PAni, Ppy, PET):
Tabel 1 Nilai konduktivitas listrik Jenis Material Nilai Konduktivitas Listrik (S/cm) PAni 8.79809 x 10 -8 BaM/PAni 1.77744 x 10 -5 PPy 1.5007 x 10 -7 BaM/PPy 8.68413 x 10 -6 PET 1.47397 x 10 -9 BaM/PET 1.0354 x 10 -5
Berdasarkan  hasil  pengujian  konduktivitas  listrik  pada Tabel  1 menunjukkan  bahwa  nilai  konduktivitas  tertinggi dimiliki  oleh  material  komposit  BaM/Pani  sebesar  1.77744  x 10 -5 S/cm.  Sedangkan  untuk  komposit  BaM/PPy  dan BaM/PET  memiliki  nilai  konduktivitas  listrik  yang  lebih rendah,  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  peningkatan    nilai konduktivitas  listrik  dipengaruhi  oleh  konsentrasi  dopan  dan proses  sintesis  [7].  Dimana  semakin  konduktif  suatu  polimer maka  semakin  efektif  untuk  menyerap  medan  listrik  dari gelombang elektromagnetik.

## 4) Hasil Uji VNA
Pengujian  Vector  Networ  Analyzer  (VNA)  dengan  tipe Advantest R3770 networ analyzer 300KHz-20GHz digunakan untuk  mengukur  nilai reflection  loss pada  lapisan  komposit RAM  (BaM/PAni,  BaM/PPy,  BaM/PET)  dengan  metode Juamann layer pada ketebalan 2mm. Daerah penyerapan yang
(a)
(b)
(c)
digunakan  pada  daerah  X-band  dengan  frekuensi  8-12GHz. Berikut Gambar 5 dan Tabel 2 hasil pengujian VNA.
8 9 10 11 12 -15 -10 -5 0 R ef lec tion los s (dB) Frekuensi penyerapan (GHz) Cat epoxy BaM/PAni-epoxy jaumann layer BaM/PPy-epoxy  jaumann layer
BaM/PET-epoxy  jaumann layer
Gambar 5. Hasil pengujian VNA Cat epoxy, BaM/PAni Jaumann layer , BaM/ PPy Jaumann layer , dan BaM/PET Jaumann layer .
Tabel 2 Nilai reflection loss pada campuran cat epoxy dan material komposit RAM.
Material Reflection loss (dB) Frekuensi penyerapan (GHz) Cat epoxy -2.977 8 BaM/PAni-epoxy -17.403 8.4 BaM/PPy-epoxy -14.424 8.8 BaM/PET-epoxy -10.232 8
Berdasarkan hasil pengujian VNA diperoleh nilai reflection loss tertinggi  dimiliki  oleh  metode  pelapisan Jaumann  layer pada  komposit  BaM/PAni-epoxy  dengan  nilai reflection  loss sebesar  -17.403  dB  pada  freskuensi  8.4  GHz,  kemudian komposit BaM/PPy-epoxy dengan nilai reflection loss sebesar -14.424 dB pada frekuensi 8.8GHz dan terakhir pada komposit BaM/PET-epoxy  dengan  nilai reflection  loss sebesar  - 10.232dB  pada  frekuensi  8GHz.  Berdasarkan  hasil  tersebut dapat  diketahui  bahwa  komposit  BaM/PAni-epoxy  memiliki nilai reflection  loss terbesar  dibandingkan  dengan  komposit BaM/PPy  dan  komposit  BaM/PET.  Dimana  semakin  negatif atau  besar  nilai reflection  loss maka  semakin  besar  pula  daya serap material terhadap gelombang mikro [11].

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat disimpulkan bahwa dengan adanya variasi jenis polimer (PAni, PPy, PET) yang telah disintesis menjadi komposit RAM, dapat diketahui  bahwa  penyerapan  paling  optimum  dimiliki  oleh lapisan Jaumann  layer pada  material  komposit  BaM/PAni- epoxy  dengan  nilai reflection  loss sebesar    -17.403dB  pada frekuensi penyerapan 8.4GHz. Hal tersebut disebabkan adanya pengaruh  konduktivitas  listrik.  Semakin  konduktif  semakin effektif menyerap medan listrik dari gelombang
elektromagnetik

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Paul, K. B. M. 2007. Physica B, 388.
[2] Feng.Y.B.,  Qui  T.,  Shen  C.Y.  2007.  “ Absorbing  properties  and Struktural  design  of  Microwave Absorber based on Carbonil Iron and Barium Ferrite” . Jurnal of Magnetism and Magnetic Material, vol. 318,
pp. 8-13. [3] Buchari.,Noviandri,Indra.,Gandasasmita,Suryo., 2004.”Study Of
Electropolimerization  Processes  Of  Pyrrole  By  Cyclic  Voltametric Technique”. Chemistry Department Faculty of Mathematics and Natural Sciences.Gadjah Mada University.Yogyakarta
[4] Rinata,Adelia,.2011.”Pengaruh  Presentasi  Berat  Barium  Heksaferit (BaFe 12 O 19 )  dan  Ketebalan  Lapisan  Terhadap  Reflection  Loss  Pada Komposit  Radar  Absorbent  Material  (RAM)”  Teknik  Material  dan Metalurgi.FTI,ITS. Surabaya .
[5] Yang,  C.C.,  Gung,  Y.J.,  Shih,  C.C.,  Hung,  W.C.,  Wu,  K.H.,  2009. “Synthesis,  infrared  and  microwave  absorbing  properties  of  BaTiO 3 / Polyanilin    and  BaFe 12 O 19 /polyaniline  and  composite”.  Chemical Systems  Research  Division.Chung  Shan  Institute  of  Science  and Technology.Taiwan
[6] Hossein, Seyed and Ahmad Asadnia.2012.  “Synthesis, Characterization and Microwave-Absorbing Properties of Polypyrolle/MnFe 2 O 4 Nanocomposite”.  Departement  of  chemistry  Faculty  of  science  Islamic Azad University .
[7] Amalia,  Lita.2014.  “Pelapisan  Multilayer  dengan  Metode  Dallenbach Layer  Menggunakan  Polianilin  dan  Barium  M-Heksaferrite  sebagai Radar Absorbing Material (RAM),” Laporan Tesis Jurusan Fisika.Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
[8] Park,  Ki-Yeon,.Sang-Eui  Lee.,Chun-Gon  Kim.,Jae-Hung  Han.2006. “Fabrication  and  Electromagnetik  Characteristics  of  Electromagnetic Wave  Absorbing  Sandwich  Struktures”.  Departement  Aerospace Engineering,  Korea  Advance  of  Science  and  Technology.  Republic  of Korea.
[9] Jiang  J.,  L-Hong  Ai.,  Da-Bin  Qin.,  Hui  Liu.,  Liang-Chao  Li.  2009. “Preparation  and  Characterization  of  Electromagnetic  Functionalized Polyaniline/BaFe 12 O 19 Composite,”  Laboratory  of  Applied  Chemistry and Pollution Control Technology. China.
[10] Lisjak  D.,  Lintunen  P.,  Hujanen  A.,  Varis  T.,  Bolelli  G.,  Lusvarghi  L., Jagodic  M.,  Drofenik  M.  2011.  “Hexaferrite/Polyethilene  Composite Coating  Prepared  wirh  Flame  Spay”,  Material  Letters,  Vol.  65,  Hal. 534-536.
[11] Phang,  S.W.,  Tadakoro,  M.,  Watanabe,  J,dan  Kuramoto,  N.  2008. “Synthesis,  Characterization  and  Microwave  Absorbtion  Property  of Doped  Polyaniline  Nanocomposite  Containing  TiO2  Nanoparticles  and Carbon Nanotube,”Synthetic Metals, No.158, hal. 251-258.